76 



LA NATURALEZA 



OBSERVACIONES 



SOBRE 



UNA PRESUNTA ESPECIE MINERAL NUEVA NATIVA DE MÉXICO, 



POR DON PEDRO L. MONROY, SOCIO DE NUMERO 



Algunos meses há que al clasificar la notable colección de minerales del 

 país perteneciente al Sr. Davidson, encontré una pequeña muestra cuya eti- 

 queta la daba á conocer como un seleniuro múltiplo de plomo y de otros ele- 

 mentos electro-positivos, procedente de la mina de Coneto, cerca de Duran- 

 go. La clasificación escrita en francés y precedida de la expresión Curiosité 

 scientifique era de tal naturaleza, que aunque no se daba á conocer el mine- 

 ral como especie nueva, forzosamente debia serlo atendida la enumeración de 

 los elementos que se suponían componerlo. 



Con estos antecedentes, y disponiendo tan solo del pequeño ejemplar que 

 tengo la honra de presentar á esta Sociedad, habiéndoseme facilitado en ca- 

 lidad de prestado con este objeto, me dediqué á estudiarlo desprendiendo de 

 su masa una pequeña parte exenta de matrices y acompañantes para tomar 

 el peso específico y efectuar algunas pruebas químicas. 



Sus caracteres mineralógicos son los siguientes: 



En la superficie reciente de fractura muestra un color intermedio entre el 

 gris de acero claro y el blanco de antimonio, el cual varia por su exposición 

 al aire pasando lentamente por diversos tintes hasta el pardo de tumbaga, y 

 en último resultado terminando con tomarse de negro de hierro: resplande- 

 ciente de lustre metálico, y poco lustroso en aquella parte de la superficie que 

 se ha tomado de negro: en masas cristalinas que dejan conocer la tendencia 

 á la formación de prismas cuya forma no ha podido determinarse: textura en 

 unas partes desigual de grano pequeño y fino, y en otras imperfectamente ho- 

 josa; dureza de 3,75 á 4 de la escala de Breithaupt: muy dócil que pasa á dúc- 

 til: raspadura lustrosa y el color del polvo es negro agrisado-oscuro: no tiz- 

 na los dedos, aunque deja una huella restregándolo sobre papel, semejante á 

 la que en iguales circustancias deja el plomo: se achata algo bajo el golpe 

 del martillo antes de romperse. Densidad 8.23. Desde luego la apariencia del 

 mineral á primera vista, y sobre todo observándolo por la parte tomada,, es 

 la misma que la de la plata nativa. 



No conviniendo del todo estos caracteres á ninguna de las especies cono- 



